©Jurusan Teknik Sipil Itenas | No. 1 | Vol. 5
Studi Mengenai Pengaruh Ukuran Maksimum Agregat Kasar pada Campuran Beton Memadat Mandiri (SCC)

## FITRI YANTO HERMANSAH, ABINHOT SIHOTANG
Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Nasional, Bandung Email: fitriyantohermansah@gmail.com

## ABSTRAK
Beton  memadat  mandiri  (SCC)  adalah  beton  inovatif  yang  tidak  memerlukan getaran pada saat proses pelaksanaanya. Beton ini diberikan zat tambah berupa superplasticizer  pada  campurannya  agar  dapat  mengalir.  Berdasarkan  EFNARC, beton ini harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu filling ability, passing ability dan segregation  resistance.  Oleh  karena  itu  dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui sifat  beton  segar  dan  beton  keras  pada  campuran  beton  SCC  dengan  ukuran agregat  kasar  maksimum  10  mm  dan  20  mm.  Kemudian  komposisi  campuran juga  dibedakan  berdasarkan  modulus  kehalusan  gabungan  agregat  yang seragam  dan  bervariasi.  Kuat  tekan  target  pada  campuran  beton  SCC  27  MPa dan 47 MPa.Perancangan campuran beton SCC untuk penelitian ini menggunakan cara  SNI  yang  dimodifikasi  dengan  metode  Dreux.  Kadar  superplasticizer  yang digunakan  untuk  semua  jenis  campuran  sebesar  1,5%  dari  berat  semen.  Hasil pengujian  beton  SCC  menunjukan  campuran  mempunyai  karakteristik  yang relatif seragam jika modulus kehalusan agregat campuran mempunyai nilai yang sama.
Kata  kunci :  beton  memadat  mandiri  (SCC),  modulus  kehalusan,  ukuran maksimum agregat, superplasticizer.

## ABSTRACT
Self  Compacting  Concrete  (SCC)  is  an  innovative  concrete  that  doesn’t  require vibration during the process. This concrete is added with a superplasticizer in the mixture. Based on EFNARC, this concrete  must fulfill 3 (three) conditions, such asfilling ability, passing ability and segregation resistance. Therefore, a study was conducted to determine the characteristic of fresh concrete and hard concrete in SCC mixtures with maximum size of  10-mm and 20-mm coarse agregates.  The target  compressive  strength  of  SCC  mixturesis  27  MPa  and  47  MPa.  In  this study,the design of the SCC mixtures uses the SNI method that modified by the Dreux Method. The superplasticizer content used for all types of SCC mixtures is 1.5%  of  the  weight  of  cement.  The  SCC  test  result  shows  the  mixtures  have relatively  uniform  characteristics  if  the  fineness  modulus  of  aggregate  has  the same value.
Keywords :  self-compacting  concrete  (SCC),  fineness  modulus,  maximum agregate size, superplasticizer

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi beton dalam bidang konstruksi berkembang cukup pesat, baik dari segi material maupun metode pelaksanaannya. Beton memadat mandiri (SCC) adalah beton yang  dapat  dicetak  pada  bekisting  dengan  sendirinya  mengalir  tanpa  harus  menggunakan alat pemadat pada saat proses pengerjaanya. Saat proses pengecoran beton SCC, beton ini mengalir dan masih rentan terhadap segregasi atau pemisahan agregat kasar dengan mortar yang  disebabkan  oleh  aliran  mortar  yang  cepat  sehingga  berpisah  dari  agregat  kasar.  Jika ukuran agregat maksimum agregat kasar diperkecil sehingga tidak berbeda ekstrim dengan ukuran  maksimum  agregat  halus,  diduga  segregasi  tidak  akan  terjadi  sekalipun  jumlah agregat  halus  tidak  diperbanyak  melebihi  jumlah  agregat  kasar.  Berdasarkan  dugaan  ini nampaknya  kinerja  sifat  fisik  campuran  beton  segar  SCC  ( filling  ability,  passing ability  dan segregation resistance) dipengaruhi oleh ukuran maksimum agregat kasar yang digunakan. Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  campuran  beton  SCC  rentan terhadap ketidakhomogenan dan homogenitas campuran beton SCC diduga dipengaruhi oleh ukuran maksimum agregat kasar yang digunakan.
Lingkup penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Campuran beton SCC diaplikasikan dengan kuat tekan silinder beton ( 𝑓 ’ 𝑐 ) umur 28 hari 27 MPa dan 47 MPa.
2. Agregat kasar yang digunakan adalah batu pecah dengan ukuran maksimum 10 mm, 20 mm, dan 40 mm.
3. Jenis pasir yang digunakan adalah Pasir Cimalaka.
4. Semen yang digunakan adalah Semen Portland Pozzolan Cement (PPC) Tiga Roda.
5. Superplasticizer yang digunakan adalah Sika Visconcrete 3115N.
6. Pengujian  yang  dilakukan  adalah  uji  tekan  umur  7  hari  dan  28  hari,  uji slumpflow, uji V-funnel, dan uji L-box.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Beton Memadat Mandiri (SCC)
Secara umum komposisi beton SCC dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:

## Gambar 1. Perbandingan komposisi beton konvensional dan beton SCC
(sumber:https://www.concretedecor.net)
Beton  SCC  dikembangkan  untuk  mempermudah  pengerjaan  pengecoran  pada  elemen struktur  yang  memiliki  tulangan  yang  rapat,  sehingga  beton  SCC harus  memenuhi  3  (tiga) kriteria  yaitu  mampu  mengalir,  melewati  celah,  dan  mecegah  terjadi  segregasi.  Berikut kriteria beton SCC menurut EFNARC dapat dilihat pada Tabel 1 .

## Studi Mengenai Pengaruh Ukuran Maksimum Agregat Kasar pada Campuran Beton Memadat Mandiri (SCC)

## Tabel 1. Kriteria Beton SCC
Class Slump-flow in,[mm] SF 1 550 to 650 SF 2 660 to 750 SF 3 760 to 850 𝑻 𝟓𝟎𝟎 , [s] V-funnel time, [s] VS1/VF1 < 2 < 8 VS2/VF2 > 2 9 to 25 Passing ability PA1 > 0,80 with 2 rebars PA2 > 0,80 with 3 rebars Segregation Resistance, [%] SR1 < 20 SR2 < 15 (sumber: EFNARC, 2005)

## 2.2  Perancangan Campuran Beton SCC
Perancangan campuran beton memadat mandiri (SCC) telah dilakukan oleh banyak peneliti, diantaranya Aggarwal dan rekan (2008), Abdizadeh dan rekan (2009), Abdelgader dan rekan (2014), dan Kumar dan rekan (2018). Selain dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, EFNARC  dan  ACI  telah  mengeluarkan  komposisi  campuran  beton  SCC.  Berikut  merupakan komposisi perancangan campuran beton SCC, hasil karakteristik beton SCC dan kuat tekan prediksi pada campuran Abdelgader dan rekan seperti yang disajikan pada Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 .
Tabel 2. Komposisi Campuran Beton SCC Uraian 1 2 3 4 Faktor air-semen 0,375  0,400  0,425  0,450 Semen [kg/m 3 ] 450 450 450 450 Air [kg/m 3 ] 168,8 180 191 202,5 Batu pecah [kg/m 3 ] 918 903 888 873 Pasir [kg/m 3 ] 918 903 888 873 Superplasticizer [%] 1,8 1,5 0,8 0,8 (Sumber: Abdelgader dan rekan, 2014 )

## Tabel 3. Hasil Pengujian Karakteristik Beton SCC
Uraian 1 2 3 4 Slum flow [mm] 730  730  760  770 𝑻 𝟓𝟎𝟎 [sec] 3,7 3,4 1,2 1 V-funnel [sec] 10 6 6,9 5 L-Box ratio 0,89  0,89  0,91  0,81 Bleeding Med  Med  Non  Non 28 – days [MPa] 43 39  40,5  41 (Sumber: Abdelgader dan rekan,2014)
Tabel 4. Prediksi Kuat Tekan Beton SCC Abdelgader dan Rekan
No Semen [kg/m 3 ] Agregat halus [kg/m 3 ] Agregat Kasar [kg/m 3 ] Air [kg/m 3 ] Superplasticizer [%]
𝒇 𝒄 ′ Prediksi [MPa] 𝒇 𝒄 ′ Aktual [MPa] 1 450 918 918 168,8 1,8 46,241 43 2 450 903 903 180 1,5 42,7 39 3 450 888 888 191 0,5 39,626 40,5
Berdasarkan komposisi campuran SCC yang tertera pada Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa jumlah  agregat  halus  lebih  banyak  daripada  jumlah  agregat  kasar.  Jumlah  agregat  halus lebih  banyak  daripada  jumlah  agregat  kasar  ditujukan  untuk  terjadinya  aliran  campuran beton yang membawa agregat kasar sehingga tidak terjadi segregasi. Kemudian kuat tekan beton  didapat  dari  faktor  air-semen  campuran  beton.  Hal  ini  menunjukan  campuran  beton SCC  dapat  direncanakan  dengan  menggunakan  acuan  SNI  2843-2000  mengenai  tata  cara pembuatan  campuran  beton  normal.  Kemudian  hasil  perancangan  tersebut  dikembangkan menggunakan Metode Dreux untuk mendekati konsep Okamura.

## 2.3 Pengaruh Gradasi Agregat Kasar Terhadap Kinerja Sifat Fisik Campuran Beton Self Compacting Concrete (SCC)
Berdasarkan  SNI  2843-2000 ukuran  maksimum  agregat  kasar  yang  cocok  untuk  campuran beton SCC adalah 10 mm. Hal ini diperoleh dari kadar agregat halus pada campuran beton melebihi 50% dari jumlah total agregat gabungan. Namun untuk ukuran maksimum agregat 20  mm  dan  40  mm  maka  gradasi  agregat  harus  dikoreksi  terlebih  dahulu,  sehingga  nilai modulus  kehalusan  gabungan  agregat  atau specific  surface  mempunyai  nilai  yang  sama serta campuran beton dengan ukuran agregat kasar 20 mm dan 40 mm mempunyai persen pasir  lebih  dari  50%  dari  jumlah  total  agregat  gabungan,  sehingga  kelecakan  ( workability) campuran dapat terjaga dan jumlah pasir lebih banyak dibandingkan jumlah agregat kasar, seperti pada Tabel 5 .

## Studi Mengenai Pengaruh Ukuran Maksimum Agregat Kasar pada Campuran Beton Memadat Mandiri (SCC)
Tabel 5.Campuran Beton dengan Modulus Kehalusan Agregat Gabungan Seragam
Ukuran saringan [mm] Gradasi acuan [%] Gradasi Aktual [%] MF - I MF - II MF - III MF – IV 20 – 10 56,5 58 61,5 62 65 10 – 5 5,5 - - - - 5 - 2.5 5 9 - - - 2.5 - 1.2 7 8 10 - - 1.2 - 0.6 6 7 9 18 - 0.6 - 0.3 6,5 6,5 7,5 12 29 0.3 - 0.15 6,5 6 6.5 7 6 < 0.15 7 5,5 5,5 1 - Modulus kehalusan 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 c/w 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 slump rencana 40 40 40 40 40 slump aktual 35 35 35 40 40 Kuat tekan rencana [MPa], 28 hari 30 30 30 30 30 Kuat tekan aktual [MPa], 33 hari 35,35 35,35 40,127 36,306 36,943
(Sumber: Saelan, P dan Arifin, Z., 2002)

## 3. METODE PENELITIAN
Parameter untuk penelitian ini meliputi slumpflow, waktu aliran 𝑇 500 , waktu aliran V-funnel, blocking  ratio  (H2/H1)  dan  kuat  tekan  beton.  Selanjutnya  variabel  penelitian  yaitu  ukuran agregat  kasar  10  mm  dan  20  mm.  Pengujian  yang  dilakukan  pada  beton  segar  dan  beton keras. Kemudian dilakukan analisis dan pembahasan hasil penelitian dan terakhir kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang terkait.

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Perancangan Campuran Beton SCC
Berikut ini merupakan hasil perancangan campuran beton SCC untuk kuat tekan target 27,38 MPa  dengan  modulus  kehalusan  gabungan  seragam  dan  bervariasi.  Hasil  perancangan  ini telah dimodifikasi dengan Metode Dreux seperti pada Tabel 6 dan Tabel 7 .
Tabel 6. Campuran Beton SCC Modulus Kehalusan Seragam dan Kuat Tekan Target 27,38 MPa
Uraian FM 1 FM 2 FM 3 FM 4 FM 5 FM Persen FM Persen FM Persen FM Persen FM Persen Agregat Kasar 5,41 43 5,77 38,12 6,14 36,7 6,50 34,2 6,86 31,4 Pasir 2,93 57 2,93 61,88 2,93 63,3 2,93 65,8 2,93 68,6 Modulus kehalusan gabungan 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Agregat Kasar 20 mm [kg/m 3 ] - 143,34 276,19 338,32 472,61 Agregat Kasar 10 mm [kg/m 3 ] 681,0 430,03 276,19 129,44 - Pasir [kg/m 3 ] 918,5 931,38 952,75 990,38 1.032,52 Semen [kg/m 3 ] 382 350 350 350 350 Air [kg/m 3 ] 229 210 210 210 210 Superplasticizer [%] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Tabel 7. Campuran beton SCC Modulus Kehalusan Bervariasi dan Kuat Tekan Target 27,38 MPa
Uraian TM1 TM 2 TM 3 TM 4 TM 5 FM Persen FM Persen FM Persen FM Persen FM Persen Agregat Kasar 5,41 43 5,78 46 6,14 46 6,50 46 6,86 46 Pasir 2,93 57 2,93 54 2,93 54 2,93 54 2,93 54 Modulus kehalusan gabungan 4,00 4,24 4,41 4,57 4,74 Agregat Kasar 20 mm [kg/m 3 ] - 188,35 376,71 565,06 753,42 Agregat Kasar 10 mm [kg/m 3 ] 681 565,06 376,71 188,35 - Pasir [kg/m 3 ] 918,5 918,5 918,5 918,5 918,5 Semen [kg/m 3 ] 382 350 350 350 350 Air [kg/m 3 ] 229 210 210 210 210 Superplasticizer [%] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Selanjutnya merupakan komposisi campuran beton SCC dengan kuat tekan target 47,38 MPa dengan  modulus  kehalusan  agregat  gabungan  seragam  dan  bervariasi.  Hasil  komposisi  ini juga telah dimodifikasi dengan Metode Dreux. Seperti pada Tabel 8 dan Tabel 9 .
Tabel 8. Campuran Beton SCC Modulus Kehalusan Seragam dan Kuat Tekan
Target 47,38 MPa Uraian FM 1 FM 2 FM 3 FM 4 FM 5 FM Persen FM Persen FM Persen FM Persen FM Persen Agregat Kasar 5,41 35 5,78 32.38 6,14 28,46 6,50 25,38 6,86 22,91 Pasir 2,93 65 2,93 67.62 2,93 71,54 2,93 74,62 2,93 77,09 Modulus kehalusan gabungan 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Agregat Kasar 20 mm [kg/m 3 ] - 123,75 217,54 291,00 350,23 Agregat Kasar 10 mm [kg/m 3 ] 517,01 371,25 217,54 97,00 - Pasir [kg/m 3 ] 926,02 1.033,73 1.093,65 1.140,74 1.178.50 Semen [kg/m 3 ] 509 525 525 525 525 Air [kg/m 3 ] 229 210 210 210 210 Superplasticizer [%] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

## Studi Mengenai Pengaruh Ukuran Maksimum Agregat Kasar pada Campuran Beton Memadat Mandiri (SCC)
Tabel 9. Campuran Beton SCC Modulus Kehalusan Bervariasi dan Kuat Tekan Target 47,38 MPa
Uraian TM1 TM 2 TM 3 TM 4 TM 5 FM Persen FM Persen FM Persen FM Persen FM Persen Agregat Kasar 5,41 35 5,78 38,5 6,14 38,5 6,50 38,5 6,86 38,5 Pasir 2,93 65 2,93 61,5 2,93 61,5 2,93 61,5 2,93 61,5 Modulus kehalusan gabungan 4,00 4,24 4,40 4,57 4,74 Agregat Kasar 20 mm [kg/m 3 ] - 150,68 301,37 452,05 602,73 Agregat Kasar 10 mm [kg/m 3 ] 517,01 452,05 301,37 150,68 - Pasir [kg/m 3 ] 926,02 926,02 926,02 926,02 926,02 Semen [kg/m 3 ] 509 525 525 525 525 Air [kg/m 3 ] 229 210 210 210 210 Superplasticizer [%] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Penggunaan superplasticizer  pada  penelitian  ini  dilakukan  secara  coba-coba  (trial)  yang diawali  dengan  0,5%;  1%  dan  1,5%  terhadap  berat  semen.  Sehingga  diperoleh  kadar superplasticizer yang digunakan 1,5% untuk setiap campuran.

## Gambar 2. Slumpflow dengan kadar superplasticizer 1.5%

## 4.2 Hasil Pengujian Beton SCC
Berikut ini merupakan hasil pengujian untuk beton SCC kuat tekan target 27,38 MPa dengan modulus kehalusan seragam dan bervariasi, disajikan pada Tabel 10 dan Tabel 11 .
Tabel 10. Hasil Pengujian Beton SCC Kuat Tekan 27,38 MPa Modulus Kehalusan Seragam
Uraian TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 Modulus Kehalusan Gabungan 4,00 4,24 4,41 4,57 4,74 Slumpflow [mm] 650 620 630 610 600 𝑻 𝟓𝟎𝟎, [sec] 4 5 5 4 5 V-funnel [sec] 9 12 13 14 18 L-Box ratio 0,05 0,08 0,05 0,11 0,05 Kuat tekan 7 hari  [MPa] 19,87  18,09  18,25  18,66  19,11 Kuat tekan 28 hari  [MPa] 29,1 29,4 29,4 28,8 29,8
Tabel 11. Hasil Pengujian Beton SCC Kuat Tekan 27,38 MPa Modulus Kehalusan Bervariasi
Uraian FM1  FM2  FM3  FM4  FM5 Modulus Kehalusan Gabungan 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Slumpflow [mm] 635 630 640 640 630 𝑻 𝟓𝟎𝟎, [sec] 4 5 4 4 5 V-funnel [sec] 11 10 11 11 10 L Box [H2/H1] 0,41 0,45 0,42 0,43 0,44 Kuat tekan 7 hari  [MPa] 18,32  19,31  18,85  17,92  17,12 Kuat tekan 28 hari  [MPa] 28,6 28,9 28,7 27,8 27,1
Dari  hasil  pengujian  tersebut  diperoleh,  jika  modulus  kehalusan  agregat  gabungan  yang mempengaruhi kelecakan campuran beton segar. Hal ini ditunjukan dengan campuran yang memiliki  modulus  kehalusan  yang  sama  maka  kelecakan  campuran  beton  tersebut  relatif sama,  sedangkan  untuk  campuran  dengan  modulus  kehalusan  yang  semakin  tinggi  maka kelecakan  campuran  beton  akan  turun,  kelecakan  beton  tersebut  diukur  dengan  nilai slumpflow dan waktu V-funnel seperti yang ditujukan oleh Gambar 3 dan Gambar 4 .
Gambar 3. Grafik pengaruh slumpflow terhadap modulus kehalusan (FM) kuat tekan 27,38 MPa
400 500 600 700 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 Sl u m p fl o w [mm] Modulus Kehalusan (FM) Hubungan Modulus Kehalusan (FM) terhadap Slumpflow Syarat Slumpflow FM bervariasi FM seragam 0 5 10 15 20 25 30 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 W ak tu V -f u n n el , [ s] Modulus Kehalusan (FM) Hubungan Modulus Kehalusan (FM) terhadap Waktu V-funnel Waktu Minimum Waktu Maksimum FM bervariasi FM seragam

## Studi Mengenai Pengaruh Ukuran Maksimum Agregat Kasar pada Campuran Beton Memadat Mandiri (SCC)
Selanjutnya berikut ini merupakan hasil pengujian beton SCC untuk beton mutu tinggi atau 47,38  MPa  dengan  modulus  kehalusan  agregat  gabungan  seragam  dan  bervariasi,  seperti yang disajikan pada Tabel 12 dan Tabel 13 .
Tabel 12. Hasil Pengujian Beton SCC Kuat Tekan 47,38 MPa Modulus Kehalusan Seragam
Uraian FM1 FM2 FM3 FM4 FM5 Modulus Kehalusan Gabungan 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Slumpflow [mm] 620 630 620 620 630 𝑻 𝟓𝟎𝟎, [sec] 4 4 5 5 4 V-funnel [sec] 13 12 12 13 13 L Box [H2/H1] 0,45 0,42 0,42 0,47 0,40 Kuat tekan 7 hari  [MPa] 32,5 32,3 31,6 30,6 29,3 Kuat tekan 28 hari  [MPa] 48,1 48,1 47,8 47,1 45,8
Tabel 13. Hasil Pengujian Beton SCC Kuat Tekan 47,38 MPaModulus Kehalusan Bervariasi
Uraian TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 Modulus Kehalusan Gabungan 4,00 4,24 4,40 4,57 4,74 Slumpflow [mm] 600 640 630 630 610 𝑻 𝟓𝟎𝟎, [sec] 5 6 5 5 6 V-funnel [sec] 10 13 15 17 20 L Box [H2/H1] 0,55 0,38 0,36 0,35 0,31 Kuat tekan 7 hari  [MPa] 31,1 32,14 31,16 32,1 32,7 Kuat tekan 28 hari  [MPa] 48,6 48,7 48,5 48,1 48,6
Dari  hasil  pengujian  untuk  beton  SCC  dengan  mutu  tinggi,  diperoleh  jika  campuran  beton SCC juga masih dipengaruhi oleh modulus kehalusan agregat gabungan. Hal ini ditunjukan kembali dengan nilai slumpflow dan waktu V-funnel, seperti yang ditunjukan oleh Gambar 4 dan Gambar  5 .  Pada  campuran  TM  1  untuk  ukuran  maksimum  agregat  kasar  10  mm, slumpflow  beton  segar  mempunyai  nilai  yang  rendah,  karena  pengujian  yang  dilakukan pertama kali adalah L-box selanjutnya slumflow.  Tetapi nilai L-box pada campuran tersebut hampir memenuhi kriteria beton SCC.
Gambar 5. Grafik pengaruh slumpflow terhadap modulus kehalusan (FM) kuat tekan 47,38 MPa
400 450 500 550 600 650 700 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 Sl u m p fl o w , [mm] Modulus Kehalusan (FM) Hubungan Modulus Kehalusan (FM) terhadap Slumpflow Syarat Slumpflow FM bervariasi FM seragam Penyimpangan
Gambar 6. Grafik pengaruh slumpflow terhadap modulus kehalusan (FM) kuat tekan 47,38 MPa
Pengujian L-box  untuk  penelitian  ini  tidak  memenuhi  kriteria  SCC  baik  untuk  kuat  tekan 27,38 MPa dan 47,38 MPa. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 7 dan Gambar 8 .
Gambar 7. Grafik pengaruh blocking ratio terhadap modulus kehalusan (FM) kuat tekan 27,38 MPa
Gambar 8. Grafik pengaruh blocking ratio terhadap modulus kehalusan (FM) kuat tekan 47,38 MPa
0 5 10 15 20 25 30 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 W ak tu V -f u n n el , [s ] Modulus Kehalusan Hubungan Modulus Kehalusan (FM) dengan Waktu V- funnel Waktu Maksimum Waktu Minimum FM bervariasi FM seragam 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 B lo ck in g R a ti o Modulus Kehalusan (FM) Hubungan Modulus Kehalusan (FM) terhadap Ratio L-box Syarat Blocking Ratio FM bervariasi FM seragam 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 B lo ck in g Ra ti o Modulus Kehalusan (FM) Hubungan Modulus Kehalusan (FM) terhadap Ratio L-box Syarat Blocking Ratio FM Bervariasi FM Seragam
Blocking  ratio  yang  tidak  memenuhi  kriteria  SCC  dikarenakan  banyaknya  beton  sisa  pada dinding L-box, setting time  yang singkat, dan kurangnya kadar superplasticizer. Tetapi jika dilihat dari pengaruh modulus kehalusan, modulus kehalusan yang memiliki nilai yang sama blocking ratio untuk campuran tersebut juga mempunyai nilai yang relatif sama kembali.
Kinerja  beton  SCC  yang  dipengaruhi  modulus  kehalusan  ini  disebabkan  pada  modulus kehalusan dengan nilai kecil tetapi ukuran maksimum agregat kasar besar, kelecakan tetap tinggi  hal  ini  dikarenakan  ukuran  rata-rata  butirannya  pada  campuran  tersebut  kecil sehingga kelecakannya tinggi. Tapi  jika  modulus kehalusan memiliki nilai yang tinggi maka ukuran rata-rata agregat pada campurannya besar, sehingga kelecakan campuran beton SCC akan menurun.
Kemudian  untuk  kuat  tekan  pada  penelitian  beton  SCC,  nilai  kuat  tekan  aktual  hasil perancangan mencapai target  kuat tekan yang direncanakan baik untuk 7 hari ataupun 28 hari.  Hasil  uji  tekan  memenuhi  target  untuk  modulus  kehalusan  yang  bervariasi  maupun seragam.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada Gambar  9 dan Gambar  10 untuk  kuat  tekan  target 27,38  MPa  dan  47,38  MPa.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  ukuran  maksimum  agregat kasar  untuk  campuran  beton  memadat  sendiri  (SCC)  tidak  mempengaruhi  kinerja  beton selama campuran memiliki modulus kehalusan yang sama.
Gambar 9. Grafik pengaruh kuat tekan beton SCC 27,38 MPa terhadap modulus kehalusan (FM)
Gambar 9. Grafik pengaruh kuat tekan beton SCC 47,38 MPa terhadap modulus kehalusan (FM)
26 27 28 29 30 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 Ku at T ek an 2 8 H ar i [ M P a] Modulus Kehalusan (FM) Pengaruh Modulus Kehalusan terhadap Kuat Tekan 27,38 MPa Kuat Tekan Target FM Bervariasi FM seragam 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 3.8 4 4.2 4.4
4.6 4.8
Ku at T ek an 2 8 H ar i, [M P a] Modulus Kehalusan (FM) Pengaruh Modulus Kehalusan (FM) terhadap Kuat Tekan 47,38 MPa Kuat tekan target FM Bervariasi FM Seragam

## 5. KESIMPULAN
Dari  hasil  pengujian  ukuran  maksimum  agregat  kasar  untuk  campuran  beton  SCC  ini diperoleh jika ukuran maksimum agregat kasar tidak  mempengaruhi kinerja 𝑇 500 beton SCC selama modulus kehalusan gabungan pada campurannya berada pada posisi saringan yang sama pada analisis saringan, ukuran maksimum agregat dan modulus kehalusan gabungan tidak  mempengaruhi  kuat  tekan  beton,  dan  campuran  beton  SCC  mempunyai setting  time yang singkat.

## 6. SARAN
Campuran beton SCC dibuat berdasarkan tiap pengujian untuk setiap campurannya karena waktu setting  time  yang  cepat  sehingga  campuran  akan  cepat  mengental,  penambahan retarder pada campurannya untuk memperlambat setting time dan dilakukan perawatan dan kalibrasi pada setiap alat uji untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih akurat.

## DAFTAR RUJUKAN
EFNARC.  (2005). The European Guidelines for Self-Compacting Concrete.  European Project Group.
Abdelgader dan rekan. (2014). Mix design of self-compacting concrete using local material " A case study from Libya".
Saelan,  P.  Ir.,  M.T.  dan  Zaenal  Arifin.  (2002). Kaji  banding  perencanaan  gradasi  bercelah dalam  campuran  beton  dengan  menggunakan  cara  modulus  kehalusan  dan permukaan spesifik.